JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）p. 39-43

エレクトロスラグ溶接用メタルコアードワイヤの開発
Development of Metal-cored Wire for Electro-slag Weldingof Heavy Wall Steel Plates
早川直哉

HAYAKAWA Naoya

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部

主任研究員（課長）角博幸

SUMI Hiroyuki

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部

主任研究員（課長）大井健次

OI Kenji

JFE スチール

スチール研究所

接合・強度研究部長・博士（工学）要旨
建築用鋼材のエレクトロスラグ溶接用材料である KW-60AD×KF-100AD の溶接金属靭性の確保をより安定化するべく，新規の溶接ワイヤ FG-60AD を開発した。このワイヤは溶接金属の成分安定化を図るため，メタルコアードワイヤとし，フラックス成分とワイヤ成分の最適化により溶接金属の化学組成を溶接長全長に渡り安定化させ，溶接金属靭性の溶接長全長に渡る安定確保を確認した。この技術を適用した板厚 60 mm までの SA440 鋼継手を作成し，目標の継手性能を満足することを確認し，大入熱溶接継手靭性に優れた建築用溶接材料のラインアップを拡充した。

Abstract:
New welding wire for electro-slag welding has been developed for stable toughness of electro-slag weld metal.
Metal-cored wire was selected for minimizing variations of chemical composition of weld metal. Uniform chemicalcomposition and good toughness of weld metal along weld length was achieved by optimizing flux and wire chemicalcompositions. High-strength welds were made with this welding consumables and mechanical properties wereinvestigated. Good mechanical properties were confirmed and line up of welding consumables for high heat input
welding of architectural structure have been expanded.

1． はじめに先面積を 1 ランで溶接できるメリットがあり，超大入熱溶接となるため，溶接金属，および溶接熱影響部の脆化が問題

エレクトロスラグ溶接は大断面の開先を高能率で溶接でとなる。しかし，近年では震災時の破壊防止の観点から，きる特徴を有し，図 1 に示すように国内では主に高層ビル

重要構造物であるボックス柱には溶接金属および溶接熱影の柱として用いられるボックス柱の内ダイヤフラムの組立溶響部を含んだ継手部の高靱性化が強く求められている

1）

2, 3）

。

接方法として広く用いられており ，高層ビルの建築に必須

上記状況を踏まえ，JFE スチールでは大入熱溶接においての溶接法の一つである。図 2 にダイヤフラム厚さと溶接入も継手の高靭性が得られる鋼材，および溶接材料の開発を熱の関係を示すが，エレクトロスラグ溶接は非常に大きな開進めている。鋼材については粗粒溶接熱影響部（CGHAZ）

Box column

Heat input (kJ/mm)

12020 mmElectroslag welding
Diaphragm

100806040200

図 1 ボックス柱とエレクトロスラグ溶接継手の模式図
Fig. 1 Schematic illustration of box column and macro
sutructure of electroslag weld joint

4060
Diaphragm (mm)80

図 2 ダイヤフラム厚さと溶接入熱の関係
Fig. 2 Relationship between heat input and diaphragm plate
thickness

2014 年 7 月 7 日受付－ 39 －
Copyright © 2014 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.

20

エレクトロスラグ溶接用メタルコアードワイヤの開発の極小化のための TiN の最適利用と，粒内組織を微細化すB Segrigation

るための BN や Ca 系介在物の利用，および低炭素当量を実現する合金設計からなる大入熱溶接部高靭性化技術®

4）「EWEL 」を開発 ，さらに溶接金属および熱影響部（HAZ）を高靭性化する溶接材料を開発

Ti Addition

4）

し，建築構造物の耐震安全化に寄与している。

Fine acicular ferrite

Grain boundary ferrite

さらに，溶接金属靭性のさらなる安定化を目指して，溶接

図 3 大入熱溶接金属の靭性改善のためのミクロ組織の模式図

ワイヤに成分設計自由度の高いメタル系フラックスコアード

Fig. 3 Schematic illustration of microstructure for improving
toughness of large heat-input weld metal

ワイヤを業界で初めて適用し，2012 年には国土交通大臣認定を取得し，大入熱溶接継手靭性に優れた建築用溶接材料のラインアップを拡充した。本稿では溶接金属が高靭性を得るための基本指針と，溶接部材の性能を以下に紹介する。

属の高靭性化技術として，図 3 に示すように，旧オーステナイト粒界に生じる粗大な粒界フェライトを抑制する B の2． メタルコアードワイヤ適用のコンセプト最適化，かつ旧オーステナイト粒内に微細なアシキュラーフェライトを生成させる Ti を含む介在物の分散など，溶接エレクトロスラグ溶接は 1950 年代に開発された溶接方法

金属化学成分を最適化することによって高靭性化を達成でであり，ワイヤには 3.2 mm 前後のソリッドワイヤが用いらきる。特にエレクトロスラグ溶接では母材の希釈率が 50～れるが，1990 年頃に 1.6 mm 径の細径ソリッドワイヤを用い65％と大きく，溶接材料は母材の希釈量を想定し，緻密な5）され，現在成分設計を行なうことで溶接金属の組織を制御し，高靭性国内の建築構造物の製作にはほとんどがこの非消耗ノズル化を達成している。そして，メタル系フラックスコアードワる能率のよい非消耗ノズル式の溶接法が開発
式エレクトロスラグ溶接が適用されている。

イヤの適用により，このような溶接金属の化学成分制御はよJFE スチールの建築向け鋼材用のエレクトロスラグ溶接材り容易となる。

料として，溶接部の靭性に優れたソリッドワイヤ KW-60AD
4）がラインアップされている 。この材料は高い B 量を含む溶接金属中の固溶 B は酸素および窒素と結びつくことによって減少するが，特に窒素は大きな影響を持つ。溶接金

溶接金属を得ることができ，溶接金属中の旧オーステナイト属を高靱化するには溶接金属中の B/N 比を適正に制御する粒界に生じる粗大な粒界フェライトを抑制し，かつ溶接金属必要がある 。図 4 に溶接金属のシャルピー吸収エネルギーから HAZ へ B を拡散させる働きにより，優れた溶接金属とと溶接金属の B/N の関係，およびミクロ組織との関係を示

熱影響部の靭性を得ることができる。

す。B/N が 1.0 付近にピークがあり，これより B/N が低い

2）

しかし，エレクトロスラグ溶接は母材の希釈が大きな溶接場合は旧オーステナイト粒界のフリー B が不足し，粗大なであり，良好な溶接金属靭性を安定に得るためには，溶接粒界フェライトが生成する。そのため，シャルピー吸収エネ

金属中の B 量を精密に制御する必要があるため，化学成分ルギーの低下をきたす。一方，窒素が少なく，フリー B がの設計自由度が高いフラックスコアードワイヤを適用するこ過剰となっても靭性が低下する。高 B/N による靭性の低下とにより，溶接金属化学組成の制御をより安定化することをは固溶 B の増大によって焼入れ性が増加し，MA 相（島状図った。

マルテンサイト）が生じるためと考えられる。

また，靭性確保のために合金成分を多く含む細径ソリッド
ワイヤは固溶強化により硬くなりやすいため，ワイヤ送給性4． エレクトロスラグ溶接金属の靭性安定化を確保するのに焼鈍工程などの多くの労力を割かなければ4.1ならないが，軟質なコアードワイヤを用いることで，合金成分を多く含む細径ワイヤでも，比較的容易にワイヤの送給性を確保可能であるメリットがある。

溶接ビードの化学組成安定化

上述のごとく，B は溶接金属の靭性に大きな影響を及ぼす元素であり，微量で大きな効果が生じるため，靭性の安以上のコンセプトのもと，エレクトロスラグ溶接用ワイヤとして KW-60AD に替わるメタル系フラックスコアードワイ

定化には溶接長全長に渡って B 量を安定化させることが重要である。
溶接金属の B 量を安定化させるにはフラックスからの Bヤを開発した。

6）

添加が有効であることが知られている 。フラックスコアー

3． 溶接金属の基本設計

ドワイヤを適用した場合においてもフラックスからの B 添加により溶接長全長での B 量安定化が有効である。

超大入熱であるエレクトロスラグ溶接金属においてはミ

図 5 に溶接開始点からの距離と溶接金属中の B 量の関係

クロ組織が粗大化し，靭性低下が問題となる。この溶接金を示す。適用した溶接条件は表 1 に示す。この図は，ワイJFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

－ 40 －

エレクトロスラグ溶接用メタルコアードワイヤの開発

150v

E0 (J)

1005000.511.5B/N

2vE0: Charpy absorbed energy at 0℃
B/N: Chemical composition rate in weld metal

50 μm50 μm50 μm

図 4 溶接金属のシャルピー吸収エネルギとミクロ組織に及ぼす溶接金属 B/N の影響
Fig. 4 Effect of B/N on Charpy absorbed energy of weld metal and microstructure

ヤ中の B 量を一定（0.013 mass％）とし，フラックス中のは溶接長 400 mm 付近で 0.005 mass％前後に収斂する。すB2O3 量を 0～2.2％の間で変化させ，溶接長全長に渡る溶接

なわち溶接長全長に渡って B 量が安定化する最適なフラッ金属中の B 量の変化を示している。

クス中 B 量が存在する。

フラックスに B2O3 が無添加の場合は溶接金属中の B が溶

エレクトロスラグ溶接の溶接速度は 15 mm/min 程度と極接スタート付近で少なく，溶接進行とともに次第に増加する。

めて遅く，溶融したスラグは一部 2 000℃付近の高温とな

一方，フラックスへの B2O3 添加量が 2.2％と多い場合，溶り接開始付近の B 量が高くなる。B2O3 添加量を 0.5 mass％とへ熱輸送される。図 6 に模式図を示す。スラグメタル反応

した場合には溶接開始より溶接金属中 B 量が一定量を示し，は平衡反応と取り扱うことができ約 0.005 mass％と安定した。いずれの場合においても，B 量熱力学的にスラグメタル間で起こっていると考えられる。

，溶接電流による電磁力によって溶融金属のある下方
15），次式のような反応が

［2 B］
＋3［O］
＝
（B2O3） ………………………… （1）0.020

B2O3 Content in flux
2.2%
0.5%

0.010

表 1 適正溶接材料を用いた溶接条件

0%Table 1Welding condition using suitable welding consumables

Welding current Voltage
(A)
(V)

0.005

0200
400
Distance from welding start (mm)Heat Input(kJ/mm)

Welded joint shape
Weld length :900 mm

600380

WM: Weld metal

51

83

250

0.015

45

B Content in WM (mass%)

11）

20025

図 5 溶接長における溶接金属中 B 量の変化

50Fig. 5 Change in B content of weld metal through weld length

unit : mm－ 41 －JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

Base
metal

WireMoltenslag

B Content (mass%)

エレクトロスラグ溶接用メタルコアードワイヤの開発

Basemetal

100
80

Ave.

6040200200400600800
Distance from welding start (mm)B2O3200Molten metal

BE0 (J)

150Ave.

100v

Weld metal

図6 溶
 融スラグー溶融メタル界面におけるスラグメタル反応の模式図

50Fig. 6 Schematic illustration of slag-metal reaction at interface
between molten slag and molten weld metal

0200
400600800Distance from welding start (mm)E0: Charpy absorbed energy at 0℃v

平衡定数 K はK＝

aB2O3
aB2・aO3…………………………………… （2）

図7 フ ラックス中 B2O3 を最適化した溶接金属の B 量とシャルピー吸収エネルギー
Fig. 7 Charpy absorbed enegy and B content of weld metal

aB2O3：スラグ中 B2O3 の活量
aB ：メタル中 B の活量

るように溶接ワイヤおよびフラックスの B 量を調整し，溶aO ：メタル中 O の活量接継手を作製した。表 1 に示す溶接条件を用いて溶接長900 mm の溶接継手を作製し，溶接金属中の B 量および溶フラックス中の B2O3 添加量を高めるとメタル中の B 量も接金属靭性を評価した。図 7 に溶接金属の全長にわたる溶増加し，フラックス中に B2O3 がなければメタル中 B の酸化接金属の B 量とシャルピー吸収エネルギー V E0 を示す。B消耗が進み，溶接金属中に歩留まる B 量はワイヤに添加し量はほぼ一定値を示し，溶接金属の靭性も安定して高い値た量よりも減少する。溶接の進行とともにスラグ中の B2O3が得られた。

量が増加すると次第に B の酸化消耗は減少し，一定値に収斂する。この収斂する B 量はフラックス中の B 量に依存せず，5． 溶接継手の特性ワイヤに添加される B 量と相関を持つ。
以上より，ワイヤ B 量に応じてフラックス B 量を最適化開発した溶接材料による継手特性を調査する目的で，ボッすることにより，溶接金属中の B 量を溶接長全長に渡ってクス柱の大入熱溶接継手を模擬した T 型試験体を作製し，安定化させることが可能になった。

継手性能の確性を行なった。継手の作製条件を表 2 に示す。

4.2

スキンプレートには JFE スチールの大入熱溶接熱影響部の溶接金属の靭性安定性®

4）

高靭性化技術である「EWEL 」 を適用した大入熱対策鋼

上述の考え方に基づいて，溶接金属中の B 量が安定化す

2の SA440C-E 鋼を適用し，ダイヤフラムには 50 kgf/mm 級

表 2 溶接継手機械性能評価の溶接条件

Welding consumables

Skin plate: SA440C-E 60 mm

Wire: FG-60ADDiaphragm: HBL325B 60 mm

Flux: KF-100AD

Joint shape60

Base metals

Welding condition for evaluation of mechanical properties of weld joint

98 kJ/mm

20060

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）

Heat input

250

Table 2－ 42 －unit : mm

エレクトロスラグ溶接用メタルコアードワイヤの開発

表 3 溶接金属の引張試験結果
Table 3ワイヤである FG-60AD を開発した。ワイヤとフラックスのTensile test results of weld metalPosition

YS (MPa) TS (MPa)

化学組成最適化により高靭性を安定に得ることができる。
本溶接材料は 2012 年に大臣認定を取得し，大入熱溶接継手El (%)

人生に優れた建築用溶接材料のラインアップを拡充した。
JIS においてもエレクトロスラグ溶接用コアードワイヤの規t/2459

636格が定められ，今後の適用拡大が期待される。

20

本溶接材料は株式会社神戸製鋼所溶接事業部門技術セン
ター殿との共同開発によるものです。開発にあたりまして多YS: Yeild strength
TS: Tensile strength
El: Elongation

大なるご協力，ご支援を賜りました末永和之様，笹倉秀司様，陳亮様，中野利彦様（現神鋼溶接サービス株式会社）に謹んで感謝申し上げます。

表 4 溶接継手のシャルピー試験結果
Table 4

Results of Charpy V-notch impact test of welded joint
Charpy absorbed energy, VE0 (J)Notch position
WMFL

参考文献
1）たとえば，向野聡彦，浅野美次．日本建築学会 学術講演梗概集．
C-1，構 造 III，木 質構 造，鉄骨 構 造，鉄骨鉄筋コンクリート構 造．
1997, 581-582.
2）稲田達夫，小川一郎．CAMP-ISIJ. 2003, vol. 16, p. 340-343.
3）稲田達夫．溶接技術．2003, vol. 51, p. 57-64.
4）木村達巳，角博幸，木谷靖．JFE 技報．2004, no. 5, p. 38-44.

HAZ1t/22221471165）鈴木雄二，乙黒盈昭，長友和男，鈴木友幸，堀井行彦．溶接学会講演
概要．1994, vol. 54, p. 124-125.
6）木谷靖，池田倫正，安田功一．溶接学会講演概要．2005, vol. 77, p.
422-423.
7）木谷靖，池田倫正，小野守章，池内建二．溶接学会論文集．2009, vol.
27, p. 240-246.
8）木谷靖，池田倫正，安田功一．溶接学会講演概要．2004, vol. 75, p.

*1 mm from fusion line
FL: Fusion line
WM: weld metal

340-341.
9）木谷靖，池田倫正，安田功一．溶接学会講演概要．2004, vol. 75, p.
338-339.

®の TMCP（熱加工制御）鋼である HBL 325B 鋼を適用した。
®

「EWEL 」は（1）g 粒微細化技術，（2）HAZ 粒内組織制御技術，（3）最適成分設計と製造プロセスおよび（4）WM（溶接金属）からの B 拡散を利用した HAZ 組織制御の 4 つの技術要素を統合させたものであり，これらの技術を建築高張力鋼板へ適用することで，大入熱溶接熱影響部の高靭化を達成している。溶接入熱は 98 kJ/mm であり，極めて高く，機械的性能評価としては厳しい条件とした。表 3 および表 410）木谷靖，池田倫正，大井健次，一宮克行．溶接学会講演概要．2003,
vol. 72, p. 108-109.
11）安藤弘平，和田宏一．溶接学会誌．1970, vol. 39, p. 669-675.
12）安藤弘平，和田宏一．溶接学会誌．1971, vol. 40, p. 1016-1024.
13）安藤弘平，和田宏一．溶接学会誌．1971, vol. 40, p. 1104-1110.
14）安藤弘平，仲田周次，和田宏一．溶接学会誌．1973, vol. 42, p. 106-113.
15）中野昭三郎，玉置克臣，坪井潤一郎．溶接学会誌．1977, vol. 46, p. 6875.
16）早川直哉，角博幸，大井健次，石神篤史，笹倉秀司，中野利彦．溶接学会講演概要．2013, vol. 92, p. 196-197.に溶接継手の機械的性質を示す。溶接金属強度は 636 MPaと十分な強度を示した。溶接金属のシャルピー衝撃吸収エ
ネルギーは 0℃にて平均 116 J，熱影響部においては溶融線（FL）上にて平均 147 J，溶融線より母材側に 1 mm 離れた
HAZ1 では平均 222J と良好な特性を示し，目標である 70 J以上を満足した。

6． おわりに新たなエレクトロスラグ溶接用材料としてメタルコアード－ 43 －

早川直哉

角博幸

大井健次

JFE 技報 No. 34（2014 年 8 月）
Copyright © 2014 JFE Steel Corporation. All Rights Reserved. 禁無断転載